## Pengaruh Konsentrasi Asam untuk Menurunkan

## Effect of Activator Concentration
Coconut Fiber
1 Program Studi S1 2 Program Studi D
Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah 57121 *Corresponding Author :
Received: February 30, 2019; Revise: April 15, 2019; Accepted: May 7, 2019 DOI :

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian  pembuatan asam klorida  yang akan digunakan sebagai adsorben kulit kelapa muda  ini dilanjutkan dengan uji kemampuannya untuk limbah cair tahu. Pembuatan karbon aktif pengeringan,  pengarangan,  aktivasi  menggunakan Untuk  pengujian  BOD  dan  DO dipergunakan  0,5  N;  1  N;  1,5  N;  2N;  dan  2,5  N    dengan  waktu  perendaman  masing konsentrasi  0,5  jam,  1  jam,  1,5  jam,  2  jam  dan  2,5  jam.  Se dipergunakan untuk menyerap limbah cair tahu. pada  konsentrasi  2,5  N.  Untuk  waktu  perenda 86,91% dan besarnya BOD 284 mg/l efisiensi 87,64 % 2015  mg/l  efisiensinya  87,64%    dan perendaman  1,5  jam  besarnya  DO  2002  mg/l efisiensnyai 86,72%.   Untuk waktu perendaman 2 jam besarnya DO 1833 mg/l dan besarnya BOD 314  mg/l efisiensi 1971  mg/l  efisiensinya  86,17%    dan disimpulkan    untuk  hasil  terbaik  BOD  yaitu  pada  konsentrasi  asam  klorida perendaman    1  jam,  besarnya  BOD konsentrasi  asam  klorida  2,5  N  waktu  perendaman  1  jam  besarnya  DO  2015  mg/l  dengan  efisiensi 87,64 %.
Kata Kunci : kulit kelapa muda; arang aktif

## ABSTRACT
Research  had  been  conducted  on  making  activated  charcoal  from  young  coconut  skin  with hydrochloric  acid  as  an  activator  which  would  be  used  as  an  adsorbent  in  tofu  liquid  waste.  The making of the adsorbent from young coconut skin was continued by testing i
"Jurnal Biomedika" is an open access article under the CC BY-SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://ejurnal.setiabudi.ac.id/ojs/index.php/biomedika P-ISSN : 1979 - 035X & E

## Pengaruh Konsentrasi Asam Klorida pada Arang Aktif Kulit ntuk Menurunkan BOD dan DO Limbah Cair Tahu

## f Activator Concentration of Hydrochloric Acid  in Activited Carbon Coconut Fiber to Decrease BOD and DO at Waste Liquid Tofu
Sumardiyono 1* dan Soebiyanto 2 Program Studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Program Studi D-III Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah 57121 *Corresponding Author : dionsumarjo@gmail.com
Received: February 30, 2019; Revise: April 15, 2019; Accepted: May 7, 2019 DOI : https://doi.org/10.31001/biomedika.v12i1.466
Telah  dilakukan  penelitian  pembuatan  arang  aktif  dari  kulit  kelapa  muda  dengan  aktifvator yang akan digunakan sebagai adsorben pada limbah cair tahu. Pembuatan  adsorben ini dilanjutkan dengan uji kemampuannya untuk mengadsorpsi karbon aktif kulit kelapa muda dilakukan  melalui pemilihan
,  aktivasi  menggunakan  asam  klorida  dengan variabel  waktu  perendaman Untuk  pengujian  BOD  dan  DO  dilakukan  dengan  metode  titrasi.  Konsentratrasi  asam  klorida  yang dipergunakan  0,5  N;  1  N;  1,5  N;  2N;  dan  2,5  N    dengan  waktu  perendaman  masing
am,  1,5  jam,  2  jam  dan  2,5  jam.  Setelah  jadi  arang  aktif  kemudian dipergunakan untuk menyerap limbah cair tahu. Hasil percobaan didapatkan hasil yang terbaik adalah ntuk  waktu  perendaman  0,5  jam  besarnya  DO  201 BOD 284 mg/l efisiensi 87,64 %. Untuk waktu perendaman 1 jam besarnya DO 87,64%    dan  besarnya  BOD  267  mg/l  efisiensi  88,38% perendaman  1,5  jam  besarnya  DO  2002  mg/l  efisiensinya  86,52%    dan  besarnya
ntuk waktu perendaman 2 jam besarnya DO 1833 mg/l efisiensinya 86,33%.  Untuk waktu perendaman 2,5 jam besarnya DO
86,17%    dan  besarnyaBOD  313  mg/l  efisiensinya  86,37% hasil  terbaik  BOD  yaitu  pada  konsentrasi  asam  klorida  2 besarnya  BOD  267  mg/l  dengan  efisiensi  sebesar  88,38%  ,  dan  besarnya  DO lorida  2,5  N  waktu  perendaman  1  jam  besarnya  DO  2015  mg/l  dengan  efisiensi
arang aktif; BOD; DO
Research  had  been  conducted  on  making  activated  charcoal  from  young  coconut  skin  with hydrochloric  acid  as  an  activator  which  would  be  used  as  an  adsorbent  in  tofu  liquid  waste.  The making of the adsorbent from young coconut skin was continued by testing its ability to adsorb BOD
SA license
Available online at http://ejurnal.setiabudi.ac.id/ojs/index.php/biomedika 035X & E-ISSN : 2302 - 1306

## Arang Aktif Kulit Kelapa Muda O Limbah Cair Tahu

## n Activited Carbon from Young DO at Waste Liquid Tofu
, Fakultas Ilmu Kesehatan
Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah 57121
Received: February 30, 2019; Revise: April 15, 2019; Accepted: May 7, 2019
arang  aktif  dari  kulit  kelapa  muda  dengan  aktifvator . Pembuatan  adsorben dari adsorpsi BOD dan DO pada pemilihan pencucian, asam  klorida  dengan variabel  waktu  perendaman.
Konsentratrasi  asam  klorida  yang dipergunakan  0,5  N;  1  N;  1,5  N;  2N;  dan  2,5  N    dengan  waktu  perendaman  masing-masing telah  jadi  arang  aktif  kemudian asil percobaan didapatkan hasil yang terbaik adalah man  0,5  jam  besarnya  DO  2013  mg/l,  efisiensinya ntuk waktu perendaman 1 jam besarnya DO 88,38%.    Untuk  waktu besarnya  BOD  305  mg/l ntuk waktu perendaman 2 jam besarnya DO 1833 mg/l efisiensinya 86,25% ntuk waktu perendaman 2,5 jam besarnya DO 86,37%  .    jadi  dapat 2,5  N  dengan  waktu mg/l  dengan  efisiensi  sebesar  88,38%  ,  dan  besarnya  DO lorida  2,5  N  waktu  perendaman  1  jam  besarnya  DO  2015  mg/l  dengan  efisiensi
Research  had  been  conducted  on  making  activated  charcoal  from  young  coconut  skin  with hydrochloric  acid  as  an  activator  which  would  be  used  as  an  adsorbent  in  tofu  liquid  waste.  The ts ability to adsorb BOD
and DO in tofu liquid waste. Making activated carbon from young coconut skin was done through the selection  of  washing,  drying,  drying,  activation  using  hydrochloric  acid  with  immersion  time variables.    Titration  method  was  used  to  test  the  BOD  and  DO.Concentration  of  hydrochloric  acid used 0.5 N; 1 N; 1.5 N; 2N; and 2.5 N with immersion times of each concentration of 0.5 hours, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours and 2.5 hours. Activated charcoal then was used to absorb tofu liquid waste. From  the  experiment  the  best  results  were  obtained  at  a  concentration  of  2.5  N.  For  0.5  hour immersion  time,  DO  was  2013  mg  /  l  with  efficiency  86.91%  and  the    BOD  was  284  mg  /  l    with efficiency 87.64%. For the 1 hour immersion time, DO was 2015 mg / l  with efficiency 87.64% and the BOD was 267 mg / l with efficiency 88.38%. For 1.5 hours of immersion time DO was 2002 mg / l with efficiency 86.52% and the amount of BOD was 305 mg / l with efficiency 86.72%. For 2 hours immersion time DO was 1833 mg / l with efficiency 86.25% and the amount of BOD was 314 mg / l with efficiency  86.33%.  For  the immersion time  of  2.5  hours  the  DO  amount  was  1971  mg / l  with efficiency  86.17%  and  the  amount  of  BOD  was  313  mg  /  l  with  efficiency  86.37%.  so  it  can  be concluded  that  the  best  BOD  results  are  at  2.5  N  hydrochloric  acid  concentration  with  1  hour immersion time, BOD size 267 mg / l with an efficiency of 88.38%, and DO size 2.5 N hydrochloric acid concentration 1 hour immersion time DO amount was 2015 mg / l with efficiency of 87.64%
Keywords: young coconut skin; activated charcoal; BOD ; DO

## PENDAHULUAN
Lokasi  industri  tahu  di  Indonesia sebagian  besar  berdampingan  dengan pemukiman  penduduk,  sehingga  muncul banyak permasalahan dengan warga sekitar (Ratnani,  2012),  sebab  dalam  proses pengolahannya, industri tahu menghasilkan limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah  cair  tahu  yang  langsung  dibuang dapat  menurunkan  kualitas  lingkungan (Kaswinarni, 2008).
Karakteristik
limbah tahu khususnya  limbah  cair  tahu  mengandung bahan  organik  yang  tinggi,  suhunya mencapai  40°C  –  46°C,  kadar  BOD  di limbah  cair  tahu  6000  –  8000  mg/l,. Limbah cair tahu juga mengandung pH dan TSS  yang  cukup  tinggi.  Gas-gas  yang terkandung dalam limbah tahu diantaranya gas  nitrogen  (N ₂ ),  oksigen  (O ₂ ),  hidrogen
sulfida (H ₂ S), amonia (NH ₃ ), karbondioksida  (CO ₂ ),  dan  metana  (CH 4 ). Senyawa  gas  tersebut  sangat  beracun  bagi sebagian  besar  makhluk  hidup.  Limbah cair tahu yang berada di atas ambang batas
tersebut  menyebabkan  ketidaknyamanan yang  berupa  bau  menyengat  serta  dapat mengganggu  kesehatan  khususnya  yang berkaitan  dengan  air  yang  kotor  serta kualitas  lingkungan  yang  tidak  baik (Herlambang, 2002).
Salah  satu  metode  pengolahan  limbah cair  dapat  melalui  proses  adsorpsi menggunakan karbon aktif atau arang aktif dari bahan bakar limbah yang mengandung karbon  (Sembiring  dan  Sinaga,  2003). Penggunaan  metode  ini  dikarenakan metode  ini  relatif  sederhana  dan  efektif. Pada pengolahan air, karbon aktif berguna untuk  menyisihkan  rasa,  bau,  dan  warna (Sembiring dan Sinaga, 2003).
Penelitian mengenai pengolahan limbah  cair  tahu  dan  pemanfaatan  kulit kelapa  muda  sebagai  adsorben  telah banyak  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya, penelitian tentang penurunan BOD dan DO pada limbah cair industri tahu menggunakan  zeolit  teraktivasi  pernah dilakukan oleh (Ariani, 2015), menghasilkan  penurunan  BOD  79,75%.
64 | Sumardiyono & Soebiyanto
Penelitian  tentang  penurunan  kadar amonia,  nitrit,  dan  nitrat  limbah  cair industri tahu menggunakan arang aktif dari ampas  kopi  juga  pernah  dilakukan  dan dihasilkan  penurunan  sebesar  64,69%; 52,35%;  dan  86,40%  pada  waktu  kontak dan  pH  optimum  (Irmanto  dan  Suyata, 2009).    Dalam  penelitian  tentang pemanfaatan  limbah  kulit  kelapa  muda sebagai karbon aktif menghasilkan penyerapan  terbaik  terhadap  iodine  untuk aktivator HCl sebesar 45,685%. Penelitian tentang  penurunan  kadar  BOD,dan  DO limbah  cair  industri  tahu  menggunakan arang  aktif  dari  kulit  pisang  juga  pernah dilakukan  dan  dihasilkan  penurunan sebesar  94,78%;  94,77%;    pada  waktu kontak 150 menit.( Dewati R .2008) Berdasar  penelitian-penelitian  yang  telah
dilakukan
oleh beberapa peneliti sebelumya,  penelitian  untuk  mengetahui besar  penurunan  BOD  dan  DO    yang terjadi  apabila  diolah  menggunakan  arang aktif dari kulit kelapa muda dengan variasi konsentrasi  aktivator  HCl,  belum  pernah dilakukan.  Hal  inilah  yang  membedakan penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya.( Lantang 2017)
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui konsentrasi  aktivator  optimum  asam klorida pada arang aktif kulit kelapa muda untuk  mendapatkan  kapasitas  maksimum dalam proses adsorpsi limbah cair tahu.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  adalah  pH meter,  BOD  meter,  furnace,  Botol  BOD
dan  inkubator.  Bahan  utama  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sampel limbah cair tahu  yang diambil dari pabrik  di  salah  satu  Dusun  di  Kelurahan Mojosongo,  Kecamatan  Jebres,  Surakarta, dan kulit kelapa muda yang diperoleh dari pedagang kelapa muda disekitar solo
Bahan  pembantu  yang  digunakan untuk arang aktif adalah HCl teknis, untuk BOD  yaitu  Larutan  penyangga  (buffer) fosfat,  Larutan  Magnesium  Klorida, Larutan  Kalsium  Klorida,  Larutan  FeCl ₃ , Larutan  MnSO ₄ dan  alkali  azida,  HCl pekat,  Larutan  standar  Thioklorida,  serta Indikator  Amilum  0,5  %,  Larutan  Kalium Bikromat  standart,  Asam  Klorida  pekat, Larutan Ferro Amonium Klorida, Indikator Ferroin dan batu didih.

## Prosedur Penelitian
Pembuatan  adsorben  kulit  kelapa muda  dilakukan  dengan  cara,  kulit  kelapa muda  dipotong  dengan  ukuran  5  cm 2 , dicuci kemudian  dikeringkan dengan sinar matahari selama ± 7 hari. Selanjutnya kulit kelapa  muda  tersebut  dimasukkan  ke dalam  furnace  dengan  suhu  200°C  selama 1  jam  kemudian  dilanjutkan  pada  suhu 300 o C selama  jam. Setelah menjadi arang, dibiarkan  dingin  dalam  desikator.  Arang kulit  kelapa  muda  dikeringkan  kembali dalam  oven  pada  suhu  105°C  untuk mengurangi  kadar  air  yang  masih terkandung  didalamnya.  Kemudian  arang kulit  kelapa  muda  dihaluskan  dan  diayak menggunakan ayakan.
Selanjutnya arang diaktivasi
menggunakan larutan  HCL dengan variasi konsentrasi larutan HCL 0,5 N; 1,0 N; 1,5 N;  2  N  dan  2,5  N.  Kemudian  distirer selama  2  menit  kemudian  direndam masing-masing konsentrasi dengan
variabel  waktu  0,5  jam,  1  jam,  1,5  jam,  2 jam dan 2,5 jam . Dicuci  dengan akuades hingga  netral,  setelah  disaring dipanaskan kembali dalam oven pada suhu 105°C.  Setelah  itu,  didinginkan  dalam desikator,  ditimbang  dan  dikeringkan berulang  kali  hingga  diperoleh  berat konstan.( Arung . S 2014 )
Sebanyak  10  gram dengan  berbagai  konsentrasi  yang  sudah jadi dicampur  dengan 200 m tahu Campuran tersebut distirer selama  2  menit,  disaring  dan  limbah  cair tahu  yang  terpisah  dianalisis  kadar dan BOD ( Ariani, A. T. 2015).

## Analisis Data
Nilai  BOD  contoh  uji  dihitung sebagai berikut :
BOD = ( ₁ ₂) ( ₁ ₂
dengan pengertian : BOD adalah nilai BOD contoh uji (mg/l);
A₁ adalah  kadar  oksigen  terlarut  contoh uji sebelum inkubasi (0 hari) (mg/l);
A₂ adalah  kadar  oksigen  terlarut  contoh uji sebelum inkubasi 5 hari (mg/l);
B₁ adalah  kadar  oksigen  terlarut  blanko sebelum inkubasi (0 hari) (mg/l);
B₂ adalah  kadar  oksigen  terl sebelum inkubasi 5 hari (mg/l);
V adalah  volume  suspensi  mikroba (mL) dalam botol DO blanko;
V adalah  volume  suspensi  mikroba (mL) dalam botol contoh uji (m
P adalah  perbandingan  volume  contoh
uji ( V₁ ) per volume total (
BOD = ( )×
Klorida pada Arang Aktif
variabel  waktu  0,5  jam,  1  jam,  1,5  jam,  2 dengan akuades setelah  disaring  lalu dipanaskan kembali dalam oven pada suhu 105°C.  Setelah  itu,  didinginkan  dalam bang  dan  dikeringkan berulang  kali  hingga  diperoleh  berat
Sebanyak  10  gram  arang  aktif dengan  berbagai  konsentrasi  yang  sudah dengan 200 ml limbah cair tirer  kecepatan dan  limbah  cair
tahu  yang  terpisah  dianalisis  kadar    DO
Nilai  BOD  contoh  uji  dihitung
adalah nilai BOD contoh uji (mg/l); adalah  kadar  oksigen  terlarut  contoh uji sebelum inkubasi (0 hari) (mg/l); adalah  kadar  oksigen  terlarut  contoh uji sebelum inkubasi 5 hari (mg/l); adalah  kadar  oksigen  terlarut  blanko sebelum inkubasi (0 hari) (mg/l); adalah  kadar  oksigen  terlarut  blanko sebelum inkubasi 5 hari (mg/l); adalah  volume  suspensi  mikroba (mL) dalam botol DO blanko; adalah  volume  suspensi  mikroba (mL) dalam botol contoh uji (ml); adalah  perbandingan  volume  contoh ) per volume total ( V₂ ).
) %

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil  Analisa  BOD
Cair  Tahu  dengan  Perlakuan  Arang  Aktif Kulit  kelapa  muda  dapat  dilihat  pada Gambar  1,  2  dan  3.  Hasil  yang  terlihat bahwa untuk 0,5 N, 1 N, 1,5 N , 2 N dan 2,5  N  dengan  variasi  waktu
0,5  jam,  1  jam,  1,5  jam jam.  Besarnya  hasil  perhitungan  efisiensi berdasarkan konsentrasi 2,5 N  dan  untuk waktu perendaman 1 jam didapatkan hasil efisiensi  sebagai  berikut untuk BOD,  87,64% DO.
Gambar 1 . Grafik hubungan waktu perendaman dengan BOD
Gambar 2 . Grafik hasil analisa DO limbah tahu cair

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Analisa  BOD,DO  Limbah Cair  Tahu  dengan  Perlakuan  Arang  Aktif dapat  dilihat  pada Gambar  1,  2  dan  3.  Hasil  yang  terlihat 0,5 N, 1 N, 1,5 N , 2 N dan
i  waktu  perendaman
1,5  jam,  2  jam,  dan  2,5 perhitungan  efisiensi berdasarkan konsentrasi 2,5 N  dan  untuk waktu perendaman 1 jam didapatkan hasil efisiensi  sebagai  berikut  tersebut,  88,38%
,64% DO.
. Grafik hubungan waktu perendaman dengan BOD
. Grafik hasil analisa DO awal limbah tahu cair
66 | Sumardiyono & Soebiyanto
Gambar  3 .  Grafik  hasil  analisa  DO  5
limbah tahu cair
Konsentrasi  asam  klorida
semakin meningkat maka mengaktivasi adsorben maka akan semakin besar proses adsorpsi yang terjadi.
S  2014)  Daya  serap  arang  aktif  semakin kuat  bersamaan  dengan  meningkatnya konsentrasi dari aktivator yang ditambahkan,  dengan  sifat  ak mampu  menghilangkan  unsur  logam mampu  menambah  unsur  karbon  maka daya  serap  pada  karbon  semakin  besar. Penelitian yang  lain  ini menggunakan  jenis  asam  kuat pertentangannya  belum  ada  peneliti  yang mengklaim  bahwa  aktivator  asam  kuat  ini yang  paling  bagus  (Erawati,  2018) Penelitian  kedepannya  selain  konsen aktivator adalah suhu aktivasi partikel arangnya.

## KESIMPULAN
Kosentrasi  asam  klorida  yang berkadar  2,5  N  dan  waktu  perendaman  1 jam  adalah  yang  terbaik  untuk arang  aktif  dengan  efisiensi  sebesar  88,38 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani,  A.  T.  2015. Penurunan  BOD  (B Oxygen  Deman)  DAN  COD  (C Oxygen  Demen)  Pada  Limbah  Cair  Industri Tahu  Menggunakan  Zeolit  Teraktivasi
.  Grafik  hasil  analisa  DO  5 limbah tahu cair. asam  klorida  yang meningkat maka untuk mengaktivasi adsorben maka akan semakin besar proses adsorpsi yang terjadi. (Arung. Daya  serap  arang  aktif  semakin kuat  bersamaan  dengan  meningkatnya konsentrasi dari aktivator yang ktivator  yang ilangkan  unsur  logam  dan
mampu  menambah  unsur  karbon  maka daya  serap  pada  karbon  semakin  besar. ini  sebagian menggunakan  jenis  asam  kuat  untuk peneliti  yang tivator  asam  kuat  ini
(Erawati,  2018).
enelitian  kedepannya  selain  konsentrasi suhu aktivasi atau ukuran
osentrasi  asam  klorida  yang dan  waktu  perendaman  1
adalah  yang  terbaik  untuk  activator arang  aktif  dengan  efisiensi  sebesar  88,38
BOD  (Biochemica )  DAN  COD  (Chemical Pada  Limbah  Cair  Industri Tahu  Menggunakan  Zeolit  Teraktivasi. UIN
Sunan  Kalijaga  Yogyakarta http://digilib.uin-suka.ac.id/15714/
Arung,  S.  2014.  Pengaruh  Konsentrasi  Aktivator Asam Klorida Pada Pembuatan Karbon Aktif.
Al-Kimia . 52-63.
Darmayanti, D., Rahman, N., & Supriadi, S. Adsorbsi  Timbal  dan  Zink  Dari Menggunakan  Arang  Kulit  Kelapa  Muda

## Jurnal Akademika Kimia
Dewati,  R.  2008.  Limbah  Kulit  Kelapa  Muda Sebagai  Bahan  Pembuat  Etanol ”Veteran” Jatim. Jurnal JTM Erawati.  E.  2018.  Pengaruh  Aktivator  dan  Ukuran Partikel  Pada  Pembuatan  Karbon  Aktif Terhadap  Pembuatan  Adsorbent Gergaji  Kayu  Sengon  ( Falcataria ). Jurnal Integrasi Proses 66 Herlambang,  A.  2002. Teknologi  Pengolahan Limbah  Cair  Industri .  Pusat  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi Lingkungan (BPPT) dan Bapedal Samarinda.
Irmanto,  S  dan  Suyata.  2009.  Penurunan  Kadar Amonia,  Nitrit,  dan  Nitrat  Limbah  Cair Industri Tahu Menggunakan Arang Aktif Dari Ampas Kopi. Molekul Kaswinarni,  F.  2008  Kajian Limbah  Padat  dan  Cair  Industri  Tahu. Majalah Lontar 22(2) 1 Lantang.  2017.  Pengaruh  Asam  Kuat  Sebagai Aktivator Pada Pembuatan Karbon Aktif Dari Kulit  Pisang . Jurnal  Ilmiah  Farmasi 107-114
Nasir,  N.  S.  W.,  Nurhaeni,  N.,  &  Musafira,
2014. Pemanfaatan  Arang Aktif Kulit Kelapa Muda  Sebagai  Absorben  Untuk  Menurunkan Angka  Peroksida  dan  Asam Minyak  Goreng  Bekas Natural Science 3(1): 18 Pujiono,  F.  2017.  Pembuatan  Karbon  Aktif  Dari Limbah  Pertanian  Dengan  Aktivator  HCl, H 2 SO 4 dan H 3 PO 4 . Jurnal Wijaya
Ratnani,  R.D.  2012.  Kecepatan  Penyerapan  Zat
Organik  Pada  Limbah  Cair  Industri  Tahu.

## Jurnal Ilmiah Momentum
Rochma,  N.  2017.  Penurunan  BOD  Pada  Limbah Industri  dengan  Karbon  Aktif Aktivator. Jurnal Teknik ITS Sandi,  A.P.  2014. Pengaruh  Aktivator  Asam  Kuat Dan  Ukuran  Pori  Arang  Aktif  Pada Tempurung  Kemiri. Jurnal  Fisika  Unand
3(2). Sembiring,  M.  T.,  &  Sinaga,  T. Aktif (Pengenalan dan pembuatannya). http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/ 14
Yogyakarta  Retrieved  from suka.ac.id/15714/
Pengaruh  Konsentrasi  Aktivator
Asam Klorida Pada Pembuatan Karbon Aktif.
D., Rahman, N., & Supriadi, S. 2012.
Adsorbsi  Timbal  dan  Zink  Dari  Larutannya Menggunakan  Arang  Kulit  Kelapa  Muda.
Jurnal Akademika Kimia 1(4) 159-163. Limbah  Kulit  Kelapa  Muda Sebagai  Bahan  Pembuat  Etanol.  UPN Jurnal JTM 02(01) 57-64 Pengaruh  Aktivator  dan  Ukuran Partikel  Pada  Pembuatan  Karbon  Aktif Terhadap  Pembuatan  Adsorbent  dari  Serbuk Gergaji  Kayu  Sengon  ( Paraserianthes Jurnal Integrasi Proses 7(2) 58 -
Teknologi  Pengolahan .  Pusat  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi Lingkungan (BPPT) dan
2009.  Penurunan  Kadar Amonia,  Nitrit,  dan  Nitrat  Limbah  Cair Industri Tahu Menggunakan Arang Aktif Dari 4(2) 105-114. 08  Kajian  Teknik  Pengolahan h  Padat  dan  Cair  Industri  Tahu. 1 – 20.
Pengaruh  Asam  Kuat  Sebagai Aktivator Pada Pembuatan Karbon Aktif Dari
Jurnal  Ilmiah  Farmasi 3  (2)
.,  Nurhaeni,  N.,  &  Musafira,  M. Pemanfaatan  Arang Aktif Kulit Kelapa Muda  Sebagai  Absorben  Untuk  Menurunkan an  Asam  Lemak  Bebas Minyak  Goreng  Bekas. Online  Jurnal  of 3(1): 18-30
2017.  Pembuatan  Karbon  Aktif  Dari Dengan  Aktivator  HCl,
Jurnal Wijaya 4(1). Kecepatan  Penyerapan  Zat
Organik  Pada  Limbah  Cair  Industri  Tahu. Jurnal Ilmiah Momentum 7 (2) 18-24.
Penurunan  BOD  Pada  Limbah engan  Karbon  Aktif  HCl  Sebagai Jurnal Teknik ITS 6 (2) F324-F329.
Pengaruh  Aktivator  Asam  Kuat Dan  Ukuran  Pori  Arang  Aktif  Pada Jurnal  Fisika  Unand
Sembiring,  M.  T.,  &  Sinaga,  T.  S.  2003. Arang engenalan dan Proses
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/